Amblygonit 



Lazulit 



Blauspat 



Prehnit 



Sillimanit 



3. Von HCl nicht zersetzt, aber kein Pyroxen oder Amphibol. 

 Höchste B.I. < 1,70. 

 B.I. 



1,59—1,57 



Al 2 3 -P 2 5 -2(NaLi)F 



ALO a 



vlg,Fe)0- 

 P 2 5 +H 2 



H 2 CaALSLO r 



ALSiO K 



4 — i,6o 



.1,65—1,62 



1,68—1,66 



Trikl. X X sehr selten. Aggr. lamellare Zwillingsbildung, auch 



körnig. # nach drei schief aufeinander stehenden Richtungen. 



Farbe. Weiß ins Grüne, Graue, Gelbe und Blaue. 



Opt. 2£=86°; opt. -. 



Mikrochem. In HCl schwierig löslich, besser in H 2 S0 4 . v. d. L. 



leicht schmelzbar, mit H 2 S0 4 , Li-Flamme Li 2 = 8 — 10%; 



F = 2 — 9%, als Na 2 SiF 6 ; P 2 5 als Ammoniumphosphor - 



molybdat. 

 Ähnl. Feldspat. 

 Begl. Lithionglimmer, Turmalin, Topas, Albit, Wavellit. 



Monokl. XX gut ausgebildet sehr selten. Aggr. körnig, dicht, 

 splitterig. 



Farbe. Blau. 



Opt. Pleochroitisch. 



Mikrochem. v. d. L. unschmelzbar. Nach starkem Glühen auf- 

 blähend und auseinanderfallend, von H 2 S0 4 zersetzt. P 2 5 

 als Ammoniumphosphormolybdat. 



Rhomb. Einzelne X X selten. Meist tafelig, gekrümmt, hahnen- 

 kammartig. Aggr. schalig, nierig, kugelig, faserig. # °0i deutl. 



Farbe. Farblos, weiß, gewöhnlich lichtgrün, gelblichgrün. 



Opt. 5*J_00l; 2£=I25°. 



Mikrochem. v. d. L. schmelzbar unter Aufblähen, nach dem 

 Glühen von HCl zersetzt. Ca als CaS0 4 +2H 2 0. 



Verwandt mit: Harstigit, Karpholith (Mn-haltig, haarförmig bis 

 locker); Chlorastrolith (radialfaserig). 



Ähnl. Baryt, Wavellit, Aragonit, Heulandit. 



Rhomb. XX keine. Aggr. stengelig, f einstrahlig, faserig. 4^ 100 



vollk. 

 Farbe. Grau, braun, grün. 

 Opt. Bx J_ 001 ; 2 £=44°; opt. +; Q > v; Faserachse = kürzere 



Ellipsoidachse. 

 Mikrochem. Nur von HF angegriffen, 

 v. d. L. Unschmelzbar. 



Auslöschung auf 



Spalts tücken 



0° 



o°— 9 



o°— 4 



o°— 3° 



74 



Name 

 Hypersthen 



Bastit 



Schillerspat 



Glaukophan 



Amphibol 



Hornblende 



basaltisch 



Akmit 



Ägirin 



Formel 



(Fe,Mg)Si0 3 



H 2 (Mg ; Fe)Si0 4 



Ca(Mg,Fe) 3 Si 4 12 



NaFeSLCL 



4. Pyroxen und 

 Schwarz. Von rabenschwarz 



Maximum-Auslöschung 

 in Schliffen 



selten auch 12 



6° 



4° 



Schmelz- 

 barkeit 

 5-6 



5-6 



B.I. 



1,70 — i,t 



1,65—1,63 



i,75— 1,£ 



